( 1513 ) 
dans ce cas, à o0™,3 près. Les deux changements pris ensemble équivalent à 
19"*,230, et l’on peut considérer leur somme comme représentant l’augmen- 
tation en longueur du fil, causée par l’addition'de l'hydrogène. Elle indique 
une expansion linéaire de 3,205 pour 100 et une expansion cubique de 9,827 
pour 100. La composition du fil est donc la suivante : 
Palladium....... a T a et 1001808 ou 90 , 895 
Hydrogénium............... 9,827 9,105 
109,827 100 ,000 
» La densité du palladium était 12,3, le poids du fil 18,554, et son volume 
0®,126. Le volume de l'hydrogène occlus était égal à 120%,5. Le poids du 
même serait donc 0%°,0108 et le volume de l'hydrogène 0®,912382. 
(100 : 9,827 : : 0,126 : 0,01238). 
La densité de l’hydrogénium égale donc 
0,0108 
0,01238 — 0,972; 
ce résultat se rapproche beaucoup du précédent. Calculée d’après lan- 
cienne méthode, la deuxième expérience donnerait une densité de 1,758. 
» Il a été dit incidemment, dans un Mémoire précédent, que le palladium 
allié à l'argent continue à occlure l'hydrogène. Cette propriété a été con- 
statée depuis, dans les alliages de palladium en général, toutes les fois que 
la proportion du second métal ne dépasse de beaucoup la moitié du mélange. 
Ces alliages éprouvent tous une expansion en absorbant l’hydrogene. On 
nota avec intérêt que l'expansion était plus grande que dans le cas du 
palladium pur, avec la même addition d’hydrogénium, environ le double, 
et qu'après l'expulsion de l'hydrogène au moyen de la chaleur, l’alliage 
fixe revenait à la longueur primitive, sans autre raccourcissement du fil. 
Le retrait embarrassant du palladium avait donc disparu. 
» MM. Matthey et Sellon ont eu l'obligeance de se charger pour moi de 
la fusion des alliages employés. Ils se sont servis, lorsque la proportion du 
palladium était considérable, du fourneau de M. H. Sainte-Claire Deville, 
dans lequel on brüle du gaz d'éclairage en présence de oxygène pur, ou 
bien d’un fourneau à coke lorsque les métaux cédaient à une chaleur modé- 
rée. Toutes les fois que l’alliage s’y prêtait, on l'étira en fil, mais lorsqu'il 
n'était pas assez ductile pour cela, on l'aplatit sous le laminoir, en forme 
de ruban mince. L'allongement causé par l'addition de l'hydrogénium fut 
